( i8S ) 



Pexprience indiquerait comme le meilleur pour la confection des bouches 

 feu de tel ou tel calibre. 



Plac, comme essayeur des monnaies, dans une position o je puis ap- 

 prcrer chaque jour l'extrme importance, l'exactitude et la rapidit de la 

 mthode d'analyse des alliages d'argent dont on doit la dcouverte M. Gay- 

 liussac; connaissant d'ailleurs tous les avantages que les arts ont retirs des 

 liqueurs normales si souvent introduites dans les ateliers par ce clbre chi- 

 miste, j'ai cherch doser le cuivre par des procds plus ou moins sem- 

 blables ceux de la voie humide, persuad qu'aprs l'or et l'argent, il n'y a 

 pas de mtal dont la dtermination soit plus importante, car il entre dans 

 la plupart des alliages les plus employs. 



Je suis parvenu ce rsultat de plusieurs manires diffrentes , fondes 

 principalement sur les phnomnes de prcipitation et de dcoloration 

 simultanes. 



r^es chimistes ont pu apprcier l'habilet avec laquelle M. Barresvv^il a 

 su employer la dissolution de cuivre dans l'acide tartrique et la potasse pour 

 rsoudre une question trs-importante et trs-difficile d'analyse organique , 

 celle du dosage des sucres. J'avais d'abord espr qu'en modifiant le sucre de 

 canne par les acides , je pourrais en faire des liqueurs titres avec lesquelles 

 je chercherais apprcier les proportions de cuivre renfermes dans un al- 

 liage , en traitant celui-ci successivement par l'acide nitrique, l'acide tar- 

 trique et la potasse; mais, aprs de longues recherches, j'ai d abandonner 

 ce procd : les approximations, quelquefois trs-satisfaisantes, s'cartaient 

 cependant souvent de 3 , 4 et 5 centimes des proportions relles de cuivre, 

 sans que j'en pusse connatre la cause. Toutefois, en substituant au sucre mo- 

 difi par les acides une dissolution titre de protochlorure d'tain, je suis 

 parvenu des rsultats beaucoup plus exacts. 



) Voici en quoi consiste cette seconde mthode : 



" Je dissous un poids donn de cuivre, i gramme par exemple, dans 

 de l'acide nitrique; j'ajoute successivement la liqueur des dissolutions d'a- 

 cide tartrique et de potasse caustique; j'obtiens de la sorte une dissolution 

 d'un bleu trs-intense, dans laquelle je verse, pendant qu'elle est bouillante, 

 une dissolution tendue de protochlorure d'tain. Le protoxyde d'tain li- 

 min par l'alcali absorbe la moiti de l'oxygne de l'oxyde de cuivre , et 

 prcipite ce mtal l'tat de protoxyde insoluble. F^a dcoloration de la 

 liqueur devient l'indice de la fin de l'exprience. 



li'tain, le zinc, le plomb, l'arsenic , l'antimoine, qui,peuvent se trou- 

 ver dans les alliages de cuivre, n'altrent point la raction prcdente. Ils 



25.. 



